リ ハ ビ リ 工 法
圧入工法

ひび割れ注入工法

断面修復工法

高圧注入

低断

ＡＳＲリチウム工法

リハビリカプセル工法

NETIS:CG-120005-VR

圧注入

リハビリシリンダー工法
NETIS:CG-110017-VR

面

修

復

リハビリ断面修復工法
左官工法 吹付工法

表面保護工法表面

被覆

リハビリ被覆工法

表面

含浸

プロコンガードシステム
NETIS:CG-150013-A

油圧式高圧注入『ＡＳＲリチウム工法』

簡易型高圧注入『リハビリカプセル工法』

ひび割れ低圧注入『リハビリシリンダー工法』【概 要】●ASR膨張が進行している構造物に小径の圧入孔（φ20㎜）を削孔し、部材全体に『プロコン40』を内部圧入します。
●塩害、中性化により鉄筋腐食が進行している構造物に対し、鉄筋周囲の範囲に『プロコン40』を内部圧入します。
●内部圧入は油圧式圧入装置『リハビリ圧入機』を使用します。
【効 果】●鉄筋周囲に亜硝酸イオンを効果的に供給し、以後の鉄筋腐食を抑制します。
●コンクリート部材全体にリチウムイオンを効率的に供給し、以後のASR膨張を抑制します。

【概 要】●ASR膨張が進行している構造物に小径の圧入孔（φ10㎜）を削孔し、部材全体に『プロコン40』を内部圧入します。
●塩害、中性化により鉄筋腐食が進行している構造物に対し、鉄筋周囲の範囲に『プロコン40』を内部圧入します。
●内部圧入は小容量タイプのカプセル式加圧注入機『リハビリカプセル』を使用します。
【効 果】●鉄筋周囲に亜硝酸イオンを効果的に供給し、以後の鉄筋腐食を抑制します。
●コンクリート部材全体にリチウムイオンを効率的に供給し、以後のASR膨張を抑制します。

【概 要】●塩害、中性化、ASRによって発生したひび割れに、超微粒子セメント系ひび割れ注入材を低圧注入します。
●ひび割れ注入材に先立ち、『プロコン40』を先行注入します。
●ひび割れ注入には、自動低圧注入器『リハビリシリンダー』を使用します。
【効 果】●注入材の粒子が細かいため、微細なひび割れまで閉塞でき、劣化因子の侵入を抑制します。
●ひび割れ周辺やコンクリート表層部に亜硝酸イオン、リチウムイオンを供給することができます。

断面修復工法『リハビリ断面修復工法』

表面被覆工法『リハビリ被覆工法』

表面含浸工法『プロコンガードシステム』【概 要】●『PSL-40』を適応量、断面修復材（ポリマーセメントモルタル）に混入し断面修復工法を行います。
●断面修復は左官工法と湿式吹付工法を採用します。
●全断面修復、部分断面修復で採用します。
●リハビリカプセル工法と部分断面修復工法を組み合わせることが出来ます。
●表面保護工法と部分断面修復工法を組み合わせることが出来ます。
【効 果】●鉄筋周囲に亜硝酸イオンを効率的に供給し、以後の鉄筋腐食を抑制します。

【概 要】●鉄筋腐食抑制とＡＳＲ膨張抑制効果を目的として、コンクリート表 面 に『 プ ロコンガードプライマー』を塗布します。
●鉄筋腐食抑制とＡＳＲ膨張抑制、劣化因子侵入防止をより効果的にする目的で、『リハビリペースト』（亜硝酸リチウム含有ポリマーセメントペースト・モルタル）を塗布します。
●劣化因子侵入防止目的で、亜硝酸リチウムと相性確認した塗膜（高分子系浸透性防水材）を塗布します。
【効 果】●表面から侵入してくる劣化因子を遮断することが出来ます。
●鉄筋腐食抑制効果およびＡＳＲ膨張抑制効果をコンクリート表層部に付与することが出来ます。

【概 要】●鉄筋腐食抑制とＡＳＲ膨張抑制効果を目的として、コンクリート表 面 に『 プ ロコンガードプライマー』を塗布します。
●劣化因子侵入防止目的で、『プロコンガード』（けい酸リチウム系表面含浸材）を塗布します。
【効 果】●表面から侵入してくる劣化因子を遮断することが出来ます。
●鉄筋腐食抑制効果およびＡＳＲ膨張抑制効果をコンクリート表層部に付与することが出来ます。
●経過観察が可能

一般社団法人コンクリートメンテナンス協会〒730-0053 広島県広島市中区東千田町2-3-26
TEL・FAX：082-243-5535
URL：http://www.j-cma.jp/

コンクリート100年時代を支える
亜硝酸リチウムを用いた総合的コンクリート補修工法

一般社団法人 コンクリートメンテナンス協会

亜硝酸イオンによる不動態被膜の再生メカニズム

コンクリート構造物の劣化
鉄筋はなぜ錆びないのか？

FeOOH
赤錆

コンクリートの高アルカリの中では鉄筋の周りに不動態被膜ができて腐食することはありません。

Fe（OH）
3Fe（OH）
2

不動態被膜
Fe

■鉄筋腐食 塩

害：塩分が一定量以上コンクリートに侵入して不動態被膜が破壊され、鉄筋が錆びます。
中性化：高アルカリのコンクリートに二酸化炭素が侵入して中性化傾向になり、不動態被膜が破壊されて錆びます。
■アルカリシリカ反応（ＡＳＲ）高アルカリ中で反応性骨材の表面にアルFe2O3

カリシリカゲルが生成され、吸水膨張してひび割れが生じることで強度が落ちます。

Fe2＋ＣＩ

アノード部

カソード部

­

Fe2＋ＮＯ2­Fe2O（不動態被膜）の修復
3

腐食発生限界以上

ひび割れ変状なし

ひび割れ変状の有無

水

鉄筋腐食の抑制を考慮した予防保全

一般的な表面保護工法（経過観察）

主として劣化因子の遮断
劣化因子の除去

第2ステージ『アルカリシリカゲルの膨張』
水水Na＋ , K＋Na , K
アルカリシリカゲル＋＋水
アルカリシリカゲル

水

Si

水

水

水

Si

水

Ｌi

水

非膨張化されたゲル

START

簡易型高圧注入『リハビリカプセル工法』

表面被覆工法『リハビリ被覆工法』

ひび割れ低圧注入工法『リハビリシリンダー工法』

電気防食工法

表面含浸工法『プロコンガードシステム』

断面修復工法『リハビリ断面修復工法』

全断面修復工法

表面被覆工法『リハビリ被覆工法』

ＰＳＬ−４０はポリマーセメントモ
ルタルと相 性の良い亜硝酸リチウムです。

プロコンガード
プライマー
表面塗布工法での浸透拡散が優れた亜硝酸リチウムです。

無害

ＡＳＲ膨張性評価◎ＡＳＲの残存膨張性は？

◎将来の維持管理シナリオは？
有害

再劣化・再補修を許容するが再補修回数を少なくしたい。

主として鉄筋腐食そのものの抑制

亜硝酸リチウムを用いた断面修復工法
ひび割れ注入工法、表面保護工法

プロコン４０は内部 圧 入 工 法・ひび割れ注入工法で、より浸透拡散する亜硝酸リチウムです。

Ｌi

表面含浸表面被覆工法用

ＡＳＲの 補 修 工 法 選 定 フロ ー

再劣化させない

亜硝酸リチウムを用いた
表面保護工法

断面修復工法用

プロコン４０ ＰＳＬ−４０

反応性骨材

アルカリシリカゲル

ひび割れ変状あり

将来の維持管理シナリオ

リチウムによるゲルの非 膨 張 化
水水

亜硝酸リチウム４０％水溶液

内部圧入
低圧注入工法用

反応性骨材

反応性骨材
Siして機能します。
リチウムイオンはアルカリシリカゲルを非膨張させ、ＡＳＲ対策として機能します。

概 念 図◎腐食発生限界を超えているか？
◎ひび割れ、浮きなどの変状が生じているか？
◎将来の維持管理シナリオは？

再劣化・再補修を許容するが再補修回数を少なくしたい。
予防保全【ASR 対策】

概 念 図

塩 害・中 性 化の 補 修工 法 選 定フロー

塩化物イオン濃度
中性化残り【塩害・中性化対策】

亜硝酸リチウムによるASR 膨 張抑制

Si

腐食発生限界未満

アルカリシリカゲルを非膨張化する

A S R 劣 化 の 進 行 過 程

反応性骨材

START

不動態被膜の再生により鉄筋腐食を抑制する

Fe2O3

Fe

Na＋ , K＋

亜硝酸イオンは鉄筋の不動態被膜を再生して、鉄の腐食を抑制し、塩害と中性化対策とリチウムイオン
Li＋亜硝酸イオンNO2−

亜硝酸イオン（NO2­）
が不動態被膜を再生する

Fe

Na＋ , K＋

ASRで劣化したコンクリート

亜硝酸リチウムの補修効果

Fe2O3

第1ステージ
第2ステージ『アルカリシリカゲルの生成』『アルカリシリカゲルの膨張』

塩害で劣化したコンクリート

亜硝酸リチウムとは亜硝酸イオン（NO2­）とリチウムイオン（Li+）の化合物です。

H2O
O2

鋼材の腐食反応

鉄筋周囲に亜硝酸イオン（NO2­）が供給されると･･･

亜硝酸リチウムの役割

不動態被膜が破壊され鉄筋が腐食している状態

将来の維持管理シナリオ

再劣化させない

ひび割れ低圧注入『リハビリシリンダー工法』

油圧式高圧注入『ＡＳＲリチウム工法』※ASR膨張性評価が無害であっても完全に膨張は収束していないのでリハビリ工法を施 工することが望ましい。

表面被覆工法『リハビリ被覆工法』

簡易型高圧注入『リハビリカプセル工法』

表面含浸工法『プロコンガードシステム』

鋼板・連続繊維シート
接着工法など（進展期・加速期）（進展期・加速期）（進展期・加速期）

一般的なひび割れ注入
表面含浸・表面被覆

表面含浸工法『プロコンガードシステム』
（潜伏期）

（進展期）

（加速期前期ー後期）（加速期前期ー後期）